— 123 — 
| Zinco Stagno Piombo 
Peso | 
del metallo | ce-- Già 
su 100 di Hg yol. del met.| conduce. conduce. ||vol. del met.| conduce. conduce. | vol. del met.| , conduce. conduce. 
su 100diHg| osserv. calcol. su100diHg| osserv. calcol, |'su100diHg| osserv. calcol. 
0,010 0,0190 | 10,9290 | 10,948 0,0186 | 10,9295 | 10,922 0,0119 | 10,9185 | 10,915 
0,025 0,0474 | 10,9507 | 10,992 || 0,0465 | 10,9455 | 10,941 0,0298 | 10,9285 | 10,922 
0,050 0,0948 | 10,992 | 11,075 0,093. | 10,9775| 10,973 ;| -0,0596 | 10,9440 | 10,935 
0,100 0,189. | 11,077 | 11,238 0,186. | 11,0415 11,036 0,119 | 10,9720 | 10,960 
0,200 0,378 | 11,235 | 11,564 0,371..| 11,1710 | 11,161 0,238 | 11,0375 | 11,009 
0,500 0,94 11,696 | 12,538 0,922 | 11,5285 | 11,533 0,593. || 11,222 .| 10,157 
1,000 1,86 12,450 | 14,131 1,83 11,792 | 12,147 1,18 11,495. | 11,402 
2,000 3,66 13,566 | 17,247 3,59 12,318. | 13,335 2,933 11,705 11,882 
3,000 7,06 14,658 | 23,133 6,93 13,167 | 15,595 4,55 11,873. | 12,809 
Però è chiaro come questa regola abbia poco valore, non solo perchè tre sopra 
sei dei metalli sottoposti ad esame da Matthiessen e Vogt fanno eccezione, ma altresì 
per il fatto che, ad es., le quantità di stagno e di piombo, corrispondenti rispetti- 
vamente a 0,4 e ad 1.6 per 100 di mercurio, dovrebbero ascriversi fra le piccole 
quantità, per ascriversi poi fra le grandi quantità quelle di 0,5 e di 1,7 rispettiva 
mente. Ed inoltre il valor medio della conducibilità dei volumi relativi dei metalli 
allegati, dato dalla relazione 
100. +p È d \ ce e conducibilità del mercurio e del metallo allegato, 
(1) 4 e d rispettive densità, 
100 +p È p peso in grammi del metallo per 100 di mercurio, 
non tiene conto della variazione di volume che accompagna la formazione delle amal- 
game; e per questo i valori della conducibilità osservata e calcolata sopra riferiti 
non possono, a tutto rigore, essere confrontabili. 
Consideriamo in luogo della tabella precedente quest’ altra. 
TavoLa ©. 
Peso Zinco Stagno Piombo 
elquneta tisana ripa dn o Pi WRITING I 
su, 100 di Hg| resist. osser. resist. calc. || resist. osser.| resist. cale. || resist. osser.| resist. cale. 
DORNENEDIGEP A RINEORIE DICA SENIO SONS ee o———@—ml—m___Étrr@——t@———_—_—————_——@ 
0,010 0,9983 0,9999 0,9983 0,9999 0,9993 0,9999 
0,025 0,9963 0,9997 0,9968 0,9998 0,9983 0,9998 
0,050 0,9925 0,9995 0,9939 0,9996 0,9969 0,9996 
0,100 0,9849 0,9991 0,9881 0,9991 0,9943 0,9992 
0,200 0,9711 0,9981 0,9736 0,9985 0,9885 0,9980 
0,500. | 0,9328 0,9953 0,9464 0,9957 0,9722 | 0,9960 
1,000 0,8765 ‘09907. || -0,9252 0,9915 0,9491 0,0921 
2,000 | 0,042 0,9815 0,8857 0,9831 0,9321 0,9844 
4,000 0,7483 0,9638 0,8286 0,9669 0,9189 0,9695 
i (!) Matthiessen e Vogt ritennero per la conducibilità a 13° del Hg, Zn, Sn e Pb (sempre rife- 
rita alla lega di argento ed oro) rispettivamente i valori 10,910; 184, 064; 78, 507; 52, 640, .e per le 
relative densità i valori 18,573; 7,148; 11,376; 11,376. 
